X918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 109 
a. mechanische Verschlackung, durch Steinpartikelchen; 
oxydische Verschlackung, nàmlich Kupferoxyd (oder Oxydul) in 
Silikatverbindung oder frei für sich ausgeschieden (besonders als 
Cuprit, CO); 
c. anfänglich aufgelóstes Sulfid, CwS (eventuell eine Doppelverbin- 
dung, CwS . nFeS), das bei der Abkühlung entweder ausgeschie- 
den wird oder in fester Lósung stecken kónnte. 
— Bei dem mikroskopischen Studium von Rohschlacken — darunter 
auch von «absetzbaren» Rohschlacken (mit einem relativ niedrigen Kupfer- 
gehalt) — habe ich überaus häufig kleine Steinpartikelchen wahrgenom- 
men, und zwar treten dieselben schätzungsweise! in einer solchen Menge 
auf, wie es dem analytisch festgestellten Kupfergehalt der Schlacke ent- 
sprechen würde. 
Schon hieraus folgt, daf der Kupfergehalt der üblichen «absetzbaren» 
Rohschlacken von Steinschmelzen jedenfalls größtenteils, vielleicht sogar aus- 
schlie&lich von den mechanisch mitgerissenen Steinpartikelchen herstammt. 
— Das in Silikatschmelzen bei hoher Temperatur gelóste Monosulfid 
CaS, (Ca, Mn)S, MnS, FeS und (Zn, Fe)S scheidet sich bei der Abkühlung 
— wenn die Erstarrung nicht allzu schnell stattfindet — aus und bleibt 
nicht in fester Lösung stecken. Dasselbe müßte auch in betreff eventuell 
aufgelösten Cu;S oder CwS . nFeS vorausgesetzt werden. 
In der Tat habe ich — wie schon oben (S. 105) besprochen — in einer 
Reihe von Polierschliffen von kupferhaltigen Rohschlacken u. d. M.M. bei 
starker Vergrößerung (wie 375 und 750) nach aus der Lösung ausgeschie- 
denem CwS oder CwS . nFeS, die durch Farbe und Glanz leicht von Fes 
sich unterscheiden lassen, gesucht, — aber vergebens. Dies berechtigt 
freilich nicht zu dem Schluß, daf3 anfänglich aufgelóstes und später 
ausgeschiedenes Cu;S (oder CwS . nFeS) in den hier besprochenen Schla- 
cken absolut fehlen müsse. Sicher folgt jedoch aus dieser mikroskopischen 
Untersuchung, daf in den hier besprochenen Schlacken höchstens nur etwa 
0.02 oder 0.04 ?/; Cu als anfänglich aufgelöstes CwS (oder Cu;S . nFeS) 
vorliegen kann. 
— Bei dem hier besprochenen Schmelzprozefs spielt die Reaktion 
Cu,O + FeS ~~ Cu,S + FeO 
{mit Gleichgewicht weit an der rechten Seite) eine fundamentale Rolle. — 
1 Weil die Steinpartikelchen in den Schlacken zufallig zerstreut sind, mag eine Berech- 
nung auf Grundlage des Areals der von den Polierschliffen (oder Diinnschliffen) ge- 
troffenen Partikelchen keine exakte Bestimmung liefern. 
